366 B. Remec, 



Holz, Stroh, Phormium, Esparto und Jute ein. Die starke 

 Doppelbrechung von Hanf und Flachs wird nach ihm durch 

 häufiges Waschen und Bleichen und auch durch mechanische 

 Beschädigung der Fasern nur wenig beeinträchtigt. 



Von Herrn Hofrath Wiesner, der mich bei meinen Unter- 

 suchungen wohlwollendst unterstützte, wofür dem hochvehr- 

 ehrten Lehrer mein tiefgefühlter Dank ausgesprochen sei, auf 

 dieses Gebiet der wissenschaftlichen Forschung aufmerksam 

 gemacht, prüfte ich anknüpfend an die von oben erwähnten 

 Autoren schon beobachteten Thatsachen die wichtigeren, tech- 

 nisch verwendeten Faserarten ^ auf ihr Verhalten im polarisierten 

 Lichte. 



Es handelte sich zuerst darum festzustellen, ob alle die zu 

 untersuchenden Fasern überhaupt doppellichtbrechend sind. Zu 

 diesem Behufe wurden Faserbündel mit Wasser angefeuchtet 

 und dann von ihnen einzelne Zellen auf mechanischem Wege 

 mit Messer oder Nadel freigelegt. 



Die so isolierten Zellen zeigen in das Orthoskop^ gebracht 

 bei gekreuzten Nicols durchwegs Aufhellung, welche jedoch in 

 einigen Fällen (Fasern von Cocos, Attalea, Borassiis-Frnchi) 

 äußerst schwach und kaum wahrnehmbar ist. Bastzellen anderer 

 Pflanzen hingegen zeigen starke Aufhellung und dazu oft alle 

 Interferenzfarben von Grau an bis Gelb zweiter Ordnung, der 

 Reihe nach aufsteigend: Grau, Graublau, Weiß, Gelb, Orange^ 

 Roth, Indigo, Blau, Grün, Gelb. Während Gossypinm, Yucca, 

 Senseviera, Aloe, Adansonia, Bromelia, Boehmeria nur starke 

 Aufhellung und außer Grau und Weiß keine Farben geben, 

 kann man das Auftreten verschiedener Polarisationsfarben bei 

 Fasern von Corchortis, Agave, Musa, Linnm, Cannabis, Thes- 

 pesia, Ureiia, Hibiscns, Calotropis u. a. beobachten. Doch 

 kommen bei den letztgenannten Fasern neben zahlreichen Zellen 

 mit hohen Polarisationsfarben auch solche vor, die schwach 

 doppelbrechend sind, im polarisierten Lichte also grau oder 

 weiß erscheinen. Eine Ausnahme bildet unter den von mir 



1 Das untersuclite Material stammt aus der Fasernsammlung des 

 pflanzenphysiülogischen Institutes der Wiener Universität. 



2 Tschermack, Lehrbuch der Mineralogie, 4. .Aufl., 1894, .S. 172. 



